356 — 



Nel caso del piombo pare accertato che fra il solfuro PbS e il piombo 

 puro non esistano altri composti, ma la curva di liquido mostra un tratto 

 orizzontale, sebbene non molto lungo. 11 solfuro di piombo non è dunque 

 miscibile col piombo. D'altra parte l'esistenza di composti più ricchi di solfo 

 pare debba ammettersi (')• 



Col selenio, il piombo forma un solo composto PbSe. Questo si mescola 

 allo stato liquido solo parzialmente col selenio: aggiungendo infatti del se- 

 lenio al seleniuro, il punto di fusione della lega viene fortemente abbassato, 

 tinche in corrispondenza del 46,2 % di selenio raggiunge la temperatura 

 di 673° che rimano costanto per ulteriore aggiunta di selenio. Dei due strati 

 che si formano il più basso è costituito dalla lega al 42,6 °/ di selenio e 

 il superiore da selenio puro. Dunque la composizione dello strato più pe- 

 sante è molto vicina a quella corrispondente a un composto di formula PbSe 2 . 

 Senonchè, micrograficamente e con altre prove, Pélabon ha dimostrato trat- 

 tarsi di una miscela di PbSe e di Se. 



Il sistema Tallio e selenio presenta delle analogie notevoli col prece- 

 dente. In uno studio, invero un po' sommario, del diagramma di stato di 

 questo sistema, Pélabon aveva trovato che, partendo dal Tallio, la curva di 

 liquido si riduce dapprima a una retta parallela all'asse delle concentrazioni 

 o si ha la formazione di due strati di cui il più leggero è il seleniuro di Tl 2 Se 

 o il più pesante è costituito da Tallio puro. Aggiungendo ancora del selenio 

 alla miscela che ne contiene il 16,22 % (percentuale corrispondente a Tl 2 Se) 

 la curva di liquido scende, raggiunge un punto eutettico e poi risale a un 

 massimo che corrisponde al composto TI Se. Questo sarebbe il secondo com- 

 posto del Tallio col selenio la cui esistenza è fuori di discussione. Prima 

 che i metodi dell'analisi termica permettessero di svelarne la composizione, 

 si conosceva solo il composto TI Se che Carstajen descrive come una lega 

 facilmente fusibile, fragile, di aspetto molto simile al selenio, e Pabre ne 

 aveva determinato il calore di formazione. 



Senonchè Pélabon, continuando ad arricchire la miscela di selenio, os- 

 servò che la curva di liquido scende ancora rapidamente e credette di poter 

 arrivare a stabilire l'esistenza di un composto Tl 2 Se 5 che fonde a 195°. 

 E questa temperatura di fusione si mantiene costante per tutti i miscugli 

 più ricchi di selenio e si formano due strati. 



Murakami ( 2 ) trova tre composti: Tl s Se , TI Se , Tl 2 Se 3 . Quest'ultimo si 

 decomporrebbe al disotto del suo punto di fusione (265°) e subirebbe trasfor- 

 mazione a 165°. Nel diagramma di questo autore esistono due lacune di 

 miscibilità allo stato liquido, che si estendono dal 4% al 14,5 % di se- 

 lenio e da 55 % a 97,5 % di selenio. 



(>) Guertler, Lehrbuch der Metallographie. Voi. I, 993. 

 ( 2 ) Mem. Coli. Se. Kyoto (1915), I, 153. 



